이 와 같이 하 여 얻 어 진 중합체 라텍스 를 소량 채취 하 여 , 입자 직경 을 전기 영동 광 산란 광도계 ELS - 800 ( 오즈 카 전자 사제 ) 에 의해 측정 한 바 , 0 . 10 ㎛ 였 다 . 나머지 라텍스 를 3 질량 % 황산나트륨 온수 용액 중 에 투입 하 여 , 염석 · 응고 시키 고 , 계속 해서 , 탈수 · 세정 을 반복 한 뒤 건조 시켜 3 층 구조 의 아크릴 미립자 ( C 1 ) 를 얻 었 다 .